27 
auch tatsächlich zum Ziel. Um aber ganz sicher zu gehen, verringerten wir 
nun auch noch den Eisengehalt unserer Massen, indem wir auf die Verwendung 
des hier als wertvollen Ziegeltones geschätzten Tones V verzichteten und ihn 
durch Quarz und Feldspat ersetzten. 
Wir verwandten also folgende Masse: 
62.5 Ton III, entsprechend 43,3 Tonsubstanz, 
25,0 Quarz „ 33,2 Quarz, 
12.5 Feldspat ,, 14,0 Feldspat, 
9,5 Eisenoxyd; 
mit den Glasuren: 
und 
a) 3,2 SiOg; 0,4 AlgOg 
0,2 K/) 
0,7 CaO 
0,1 MgO 
b) 4,0 SiOg; 0,5 Al203 
0,15 KgO 
0,65 CaO 
0,20 MgO, 
von denen die letztere bei 1170° zwar nicht völlig durchschmilzt, aber schön 
glänzend wird und etwas deckend wirkt. 
Eine passende Engobe ergab der Versatz: 
35.0 Meißner Ton, 
32,5 Quarz, 
25.0 China Clay, 
7,5 Feldspat. 
Der Quarz des Masseversatzes konnte mit Erfolg auch durch feinen, weißen 
Sand hiesiger Gegend ersetzt werden. Die Masse ließ sich nach Zusatz von 
etwas Soda gut gießen, formen und drehen. 
Ihre Schwindung betrug nach dem Trocknen 5^, nach dem Verglühen 
bei 950°: 7,14^ und nach dem Garbrand im Versuchsofen bis 1270°: 12^. 
Zur Herstellung glasierter, vollkommen dichter grauer Ware wurden die 
lufttrockenen (evtl, emgobierten) Scherben bei 950° verglüht, dann glasiert, 
getrocknet und nun in Kapseln eingesetzt, deren Boden mit etwas guter Holz- 
kohle bedeckt war. Der Ofen wurde der Art geheizt, daß im Verlaufe einer 
Stunde etwa 1000° erreicht waren, dann wurde reduzierend langsam weiter ge- 
brannt, bis das Thermoelement nach etwa 5 bis 6 Stunden 1170 bis 1180° zeigte. 
Nun wurde die Ofenmuffel gut verschmiert und das Feuer langsam gemindert, sodaß 
die Temperatur erst in ca. 2 Stunden auf 1000° fiel; alsdann ließ man den Ofen 
während der Nacht abkühlen. Auf solche Weise hielten wir uns während des 
Brennens und Abkühlens oberhalb 1000° möglichst an die Zeiten, die diese 
Operationen in Industrieöfen dauern, und erreichten es, daß unsere Scherben 
genau wie in Industrieöfen sprangen, wenn sie bis 1270° erhitzt wurden, und 
gut aus den Kapseln kamen, wenn sie nur bis ca. 1180° erhitzt worden waren. 
Die Masse ließ sich bei 1170 bis 1200° auch oxydierend brennen, ohne Blasen 
6 
